TECHNICAL INFORMATION
初版： 2020/11/30
改定： 2020/12/11

アクアスＤＲＹ

トヨタ１Ｌ３（GIN-EI LUSTER/銀影ラスター）ブロック塗装№工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装
1
下地処理

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆EDｼｰﾗｰ Plus（新品電着ﾊﾟｰﾂの場合）◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度

P1000◆ ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜部はP1000ﾍﾟｰﾊﾟｰ

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜で丁寧に研磨する。
※ ｶﾗｰﾍﾞｰｽ膜厚が薄いため、通常より細かいﾍﾟｰﾊﾟｰで仕上げを行う。

2
脱脂作業
3
調合

4

溶剤系脱脂剤
水系脱脂剤◆色決め塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ◆仕上げ塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 色決め塗装
塗装（色決め）
1回目
2回目以降調整を行う(LS1)。

◆ 旧塗膜の剥離は均一に行うこと。

重量比1005050
重量比100100100

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWの順に脱脂する。

◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰおよびｺﾝﾄﾛｰﾗｰの希釈は、ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ調色品をよく撹拌してから左記比率で調合し、十分に撹拌を行う。
※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、仕上げ塗装の希釈が多くなります。

塗装回数 3～4回 ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ 35～45%隠蔽
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ ～100%隠蔽 ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等5を行う。
◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
◆ ｶﾗｰﾍﾞｰｽの膜厚は厚くならないようにすること。

ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 仕上げ塗装
1回目塗装（仕上げ）6
2回目以降

7ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

ｸﾘﾔｰ塗装8

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

塗装回数 2～3回 ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
50～70%着色～100%着色 ◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装回数を調整する。

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう

推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺ Plus

◆ 本塗色は少しでもｸﾘﾔｰ戻しが発生

ｸﾘﾔｰ塗装①ﾗｲﾄｺｰﾄを1～2回行い、指触乾燥後、5分放置②光沢が出るよう、1～2回塗装十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

すると、色相が大きく変化します。
（正面が暗く、ｽｶｼが明るくなる。）
いきなり艶を出すように塗装せず、ﾗｲﾄｺｰﾄの後、十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞを取り、艶出し塗装を行うことがﾎﾟｲﾝﾄです。

10

23℃×10～20分
60℃×20分以上

乾燥ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

9◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

スプレーガン設定◆ 色決め塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
1～1.2bar

吐出量1・3/4～2開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 仕上げ塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
1～1.2bar

吐出量1・3/4～2開き

ｶﾞﾝ距離20cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5

TECHNICAL INFORMATION
初版： 2020/11/30
改定： 2020/12/11

アクアスＤＲＹ

トヨタ１Ｌ３（GIN-EI LUSTER/銀影ラスター）ボカシ塗装№

工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装
1
下地処理
2

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度

P1000
P2000
P4000

◆ P1000ﾍﾟｰﾊﾟｰを用いてﾌﾟﾗｻﾌ部をﾌﾟﾗｻﾌ部
旧塗膜全体
ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部調整を行う(LS1)。

◆ 旧塗膜の剥離は均一に行うこと。
研磨する。

◆ ｱﾌﾞﾗﾛﾝP2000でﾎﾞｶｼ際やｸﾘﾔｰ塗装部、ｱﾌﾞﾗﾛﾝP4000でｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部を研磨する。

※ ｶﾗｰﾍﾞｰｽ膜厚が薄いため、通常より細かいﾍﾟｰﾊﾟｰで仕上げを行う。

脱脂作業

溶剤系脱脂剤
水系脱脂剤

調合◆色決め塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ◆仕上げ塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ◆ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

34ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 色決め塗装
塗装（色決め）
1回目
2回目以降

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

重量比
100
5050
重量比
100
100100重量比
100100◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽ
ｵﾌNEWの順に脱脂する。

◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰおよびｺﾝﾄﾛｰﾗｰの希釈は、ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ調色品をよく撹拌してから左記比率で調合し、十分に撹拌を行う。
※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、仕上げ塗装の希釈が多くなります。

※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、仕上げ塗装の希釈が多くなります。

塗装回数 3～4回 ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
30～40%隠蔽～100%隠蔽 ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

◆ まずﾎﾞｶｼ際からﾎﾞｶｼ塗装を行い、ﾀﾞﾒｰｼﾞ部を色決め塗装する。

5◆ 2回目は1回目よりも内側へ塗装する。
（3回目以降は同様）※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。
※ 必要に応じてﾎﾞｶｼ際に散ったﾐｽﾄをﾀｯｸｸﾛｽで除去する。この時はｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰは使用しないこと。

6

ｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄ塗装

ﾎﾞｶｼ際部にｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装

ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 仕上げﾎﾞｶｼ塗装
塗装回数 2～3回
塗装（仕上げ）
1回目
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ
2回目以降
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際に向かって塗り広げる。

◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。

7

※必要時

（3回目以降は同様）※ ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰが乾いている時は追加で塗装すること。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ ｶﾗｰﾍﾞｰｽの膜厚は厚くならないようにすること。
◆ ﾎﾞｶｼ際部にｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際に向かって塗り広げる。
◆ ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ100に対し、AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ150、ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ150を調合（計300%希釈）し、ﾒﾀﾘｯｸ感を ◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
調整する。
塗装回数 1～2回◆ 仕上げ塗装
1回目
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ
2回目以降
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ

8

ｾｯﾃｨﾝｸﾞｸﾘﾔｰ塗装91011

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう

推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺ Plus

◆ 本塗色は少しでもｸﾘﾔｰ戻しが発生十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

ｸﾘﾔｰ塗装①ﾗｲﾄｺｰﾄを1～2回行い、指触乾燥後、5分放置②光沢が出るよう、1～2回塗装

すると、色相が大きく変化します。
（正面が暗く、ｽｶｼが明るくなる。）
いきなり艶を出すように塗装せず、ﾗｲﾄｺｰﾄの後、十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞを取り、艶出し塗装を行うことがﾎﾟｲﾝﾄです。

23℃×10～20分
60℃×20分以上

乾燥

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

スプレーガン設定◆ 色決め塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
0.8bar

吐出量
1・1/4回転開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 仕上げ塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
0.6bar

吐出量
1・3/4回転開きｶﾞﾝ距離20cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5

TECHNICAL INFORMATION
初版： 2020/11/30
改定： 2020/12/11

アクアスＤＲＹ

ﾊﾞﾝﾊﾟｰの補修については自動車ﾒｰｶｰのﾎﾞﾃﾞｰ修理書を十分確認いただき、作業を行ってください。

トヨタ１Ｌ３（GIN-EI LUSTER/銀影ラスター）バンパー補修ブロック塗装仕様№

工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

1

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆EDｼｰﾗｰ Plus（新品ﾊﾟｰﾂの場合）◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C
ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する場合、PP素地が露出している箇所はｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺを塗装する
ﾌﾟﾗｻﾌ類は各種PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様とする

下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜

P1000◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う(LS1)。

◆ ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する際、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀ取り付け部に留意し、その部分へのﾊﾟﾃ付けは避ける。
◆ 旧塗膜の剥離は均一に行うこと。

◆ ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜部はP1000ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨する。

2※ ｶﾗｰﾍﾞｰｽ膜厚が薄いため、通常より細かいﾍﾟｰﾊﾟｰで仕上げを行う。

脱脂作業
3調合

4

溶剤系脱脂剤
水系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW◆色決め塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ◆仕上げ塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

重量比1005050
重量比
100100100◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、
ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽ
ｵﾌNEWの順に脱脂する。

◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰおよびｺﾝﾄﾛｰﾗｰの希釈は、ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
調色品をよく撹拌してから左記比率で調合し、十分に撹拌を行う。
※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、仕上げ塗装の希釈が多くなります。

ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 色決め塗装
塗装（色決め）
1回目
2回目以降

塗装回数 3～4回 ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ 35～45%隠蔽
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ ～100%隠蔽 ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等

ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 仕上げ塗装
1回目
塗装（仕上げ）
6
2回目以降

塗装回数 2～3回 ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
50～70%着色
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%着色 ◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう

57ｾｯﾃｨﾝｸﾞを行う。
※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
◆ ｶﾗｰﾍﾞｰｽの膜厚は厚くならないようにすること。

回数を調整する。
十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

ｸﾘﾔｰ塗装

8推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
ｸﾘﾔｰ塗装①ﾗｲﾄｺｰﾄを1～2回行い、指触乾燥後、5分放置②光沢が出るよう、1～2回塗装※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様による。
※ 本塗色は少しでもｸﾘﾔｰ戻しが発生
すると、色相が大きく変化します。
（正面が暗く、ｽｶｼが明るくなる。）
いきなり艶を出すように塗装せず、ﾗｲﾄｺｰﾄの後、十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞを取り、艶出し塗装を行うことがﾎﾟｲﾝﾄです。

または推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ
ｸﾘﾔｰ塗装塗装仕様書参照
ﾊﾞﾝﾊﾟｰへの塗装は各PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様に準ずる
乾燥910

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ

23℃×10～20分
60℃×30分以上
60℃×30分以上
60℃×30分以上◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

スプレーガン設定◆ 色決め塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
1～1.2bar

吐出量1・3/4～2開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 仕上げ塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧1～1.2bar

吐出量
1・3/4～2開き

ｶﾞﾝ距離20cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5

TECHNICAL INFORMATION
初版： 2020/11/30
改定： 2020/12/11

アクアスＤＲＹ

ﾊﾞﾝﾊﾟｰの補修については自動車ﾒｰｶｰのﾎﾞﾃﾞｰ修理書を十分確認いただき、作業を行ってください。

トヨタ１Ｌ３（GIN-EI LUSTER/銀影ラスター）バンパー補修ボカシ塗装仕様№

工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装
1

作業内容

ポイント

◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C調整を行う(LS1)。

◆ ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する際、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する場合、PP素地が露出している箇所はｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺを塗装する
ﾌﾟﾗｻﾌ類は各種PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様とする
下地処理

2

ﾌﾟﾗｻﾌ部
旧塗膜全体
ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部

P1000
P2000
P4000

ｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀ取り付け部に留意し、その部分へのﾊﾟﾃ付けは避ける。
◆ 旧塗膜の剥離は均一に行うこと。

◆ P1000ﾍﾟｰﾊﾟｰを用いてﾌﾟﾗｻﾌ部を研磨する。

◆ ｱﾌﾞﾗﾛﾝP2000でﾎﾞｶｼ際やｸﾘﾔｰ塗装部、ｱﾌﾞﾗﾛﾝP4000でｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部を研磨する。

※ ｶﾗｰﾍﾞｰｽ膜厚が薄いため、通常より細かいﾍﾟｰﾊﾟｰで仕上げを行う。

\脱脂作業

溶剤系脱脂剤
水系脱脂剤

調合◆色決め塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ◆仕上げ塗装用
AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ◆ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

34ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 色決め塗装
塗装（色決め）
1回目
2回目以降

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW
重量比
1005050
重量比
100100100
重量比100100◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽ
ｵﾌNEWの順に脱脂する。

◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰおよびｺﾝﾄﾛｰﾗｰの希釈は、ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ調色品をよく撹拌してから左記比率で調合し、十分に撹拌を行う。
※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、仕上げ塗装の希釈が多くなります。

※ 本塗色はﾒﾀﾘｯｸ粒子を水平に配向させる必要があるため、仕上げ塗装の希釈が多くなります。

塗装回数 3～4回 ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
30～40%隠蔽
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%隠蔽 ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

◆ まずﾎﾞｶｼ際からﾎﾞｶｼ塗装を行い、ﾀﾞﾒｰｼﾞ部を色決め塗装する。
◆ 2回目は1回目よりも内側へ塗装する。
（3回目以降は同様）※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。
※ 必要に応じてﾎﾞｶｼ際に散ったﾐｽﾄをﾀｯｸｸﾛｽで除去する。この時はｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰは使用しないこと。

5ｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄ塗装 ﾎﾞｶｼ際部にｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装
6

ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ◆ 仕上げﾎﾞｶｼ塗装
塗装回数 2～3回
塗装（仕上げ）1回目
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ
2回目以降
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

◆ ﾒﾀﾘｯｸ感を塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際に向かって塗り広げる。

◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
（3回目以降は同様）※ ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰが乾いている時は追加で塗装すること。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ ｶﾗｰﾍﾞｰｽの膜厚は厚くならないようにすること。

78

※必要時

◆ ﾎﾞｶｼ際部にｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際に向かって塗り広げる。
◆ ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ100に対し、AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰｽﾛｰ150、ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ150を調合（計300%希釈）し、ﾒﾀﾘｯｸ感を ◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
調整する。
塗装回数 1～2回◆ 仕上げ塗装
1回目
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ
2回目以降
ﾗｲﾄ～ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
ｸﾘﾔｰ塗装①ﾗｲﾄｺｰﾄを1～2回行い、指触乾燥後、5分放置②光沢が出るよう、1～2回塗装※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様による。
※ 本塗色は少しでもｸﾘﾔｰ戻しが発生

ｸﾘﾔｰ塗装9十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

すると、色相が大きく変化します。
（正面が暗く、ｽｶｼが明るくなる。）
いきなり艶を出すように塗装せず、ﾗｲﾄｺｰﾄの後、十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞを取り、艶出し塗装を行うことがﾎﾟｲﾝﾄです。

または推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ
ｸﾘﾔｰ塗装塗装仕様書参照
ﾊﾞﾝﾊﾟｰへの塗装は各PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様に準ずる
乾燥
1011ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｱｽLV201ｸﾘﾔｰ

23℃×10～20分
60℃×30分以上
60℃×30分以上
60℃×30分以上◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

スプレーガン設定◆ 色決め塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
0.8bar

吐出量
1・1/4回転開き

ｶﾞﾝ距離
15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 仕上げ塗装
口径(重力式)
1.2mm

ｴｱｰ圧
0.6bar

吐出量
1・3/4回転開き

ｶﾞﾝ距離
20cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5